von Lithiumsulfat— Monohydrat. 
237 
fangskristall mit einem Ende von [010] aufgekittet wird, begünstigt 
das gewünschte Dicken Wachstum _L {101}. Die Formen sind {101}, 
{101}, {301}, {110}, {HO}, {210} („Rechtser“) oder {101}, {101}, 
{301}, {HO}, {HO}, {210} („Linkser“). Die „Rechtser“ haben 
den analogen Pol der Pyroelektrizität rechts, die „Linkser“ links. 
Die Prismenflächen sind ziemlich eben, die Orthodomen aber viel- 
fach durch Vizinalflächen ersetzt. Die Klarheit der Kristalle ist 
nicht an allen Stellen vollkommen, im ganzen aber befriedigend, 
zumal bei Herstellung der optischen Präparate inhomogene Partien 
abgeschliffen werden können. 
Optische Orientierung, Brechungsindizes uml Achsenwinkel. 
Zur Herstellung der optischen Präparate wurden die vor- 
gewärmten Kristalle auf die Träger des WüLFiNG’schen Schleif- 
apparates mit Bienenwachs aufgekittet ; dieses ist bei 1 5° für den 
Schleifprozeß von Kristallen , welche etwa die Härte des Stein- 
salzes besitzen, genügend fest. Geschliffen wurde mit feinstem 
Schmirgel und Paraffinöl auf Mattglasplatten , poliert wurde auf 
dem für WuLFF’sche Netze üblichen Pauspapier , welches , mit 
Paraffinöl benetzt, sich einer Mattglastafel völlig anschmiegt. 
Der optische Charakter ist negativ, C // [010], a im spitzen <$; ß. 
Platten // (010) mit Farben zweiter Ordnung ergaben im Na-Licht 
u. d. M. <£ a : [101] = 32° 26' + 8', 32° IS' + 8', 32° 17' + S', 
/\ 
im Mittel 32°21 / ±S', also n c = 36° 32' + S' ; die Spur [101] 
der vorzüglichen Spaltbarkeit nach {101} wurde erst nach dem 
Dünnschleifen der Platten durch Zerbrechen derselben realisiert, 
worauf die Fragmente in Canadabalsam eingebettet wurden. In 
weißem Licht ist eine Dispersion der Auslöschungsrichtungen nicht 
zu bemerken. 
Der optische Achsenwinkel wurde mittels Reflexionsgoniometers 
gemessen , da die J_ fl orientierten Platten auch zur Ermittlung 
